DE LA COLORATION ELECTRO-CHIMIQDE. 58 1 



moire, je rappellerai encore mes expériences sur la précipi- 

 tation de certains métaux de leur dissolution par d'autres 

 métaux plus oxydables [Comptes rendus des séances de V A- 

 cadémie des sciences , t. XVIII). J'ai montré, dans ce Mé- 

 moire, que, pour déposer en lames minces, par immersion, 

 sur le cuivre, avec adhérence, du platine, du cobalt ou du 

 nickel, il fallait opérer avec des dissolutions aussi neutres que 

 possible de double chlorure alcalin et métallique, à la tem- 

 pérature de 60 à 70°. 



Lorsque l'on plonge une lame de cuivre parfaitement dé- 

 capée dans une dissolution étendue de double chlorure de 

 potassium et de platine, la surface du cuivre prend d'abord 

 un aspect terne, puis devient brillante immédiatement après 

 et le platiné est achevé. On retire les pièces, on les lave ra- 

 pidement et on les sèche à la sciure. Si au lieu d'opérer 

 ainsi, on laisse les pièces immergées dans la dissolution 

 platinique, le platine déposé se détache peu à peu en lamel- 

 les, en raison de la réaction de la dissolution sur le cuivre, 

 au travers des interstices du platine déposé. Si, au lieu de 

 prendre une dissolution dans l'eau de double chlorure de 

 potassium et de platine aussi neutre que possible, on opère 

 avec une dissolution qui contient une certaine proportion de 

 chlorure de potassium, le double sel se précipite peu à peu 

 et la précipitation est à peu près complète si elle en est satu- 

 rée. Il est facile de s'en convaincre en versant dans une li- 

 queur préparée pour le platiné une dissolution de chlorure 

 de potassium. Cette propriété n'est pas sans quelque intérêt, 

 comme on le verra quand on cherchera à purifier les li- 

 queurs qui ont servi au platiné; elle peut être utilisée encore 

 quand on veut obtenir le double chlorure dans un grand état 



